LA NATURALEZA 259 



Fierro meteórico de la Mixteca. — «El Si\ Burkart, tan conocido en la 

 República por las empresas mineras que dirigió, y por las diversas investiga- 

 ciones científicas sobre la mineralogía y la geología de nuestro suelo, llevó á 

 Europa varias muestras de hierro meteórico, y entre ellas del de la Mixteca, 

 que lia examinado recientemente el Dr. Bergemann.» 



«El peso específico de esta muestra es de 7,2 á 7,62, según el Sr. Bur- 

 kart, y de 7,58 según el Dr. Bergemmann. Este hierro es pasivo; muchos 

 fragmentos de él recientemente cortados y perfectamente lustrosos, perma- 

 necen mucho tiempo sin alterarse y sin perder su lustre, cuando se sumer- 

 gen en una solución de sulfato de cobre, mientras que otros pedazos separa- 

 dos de la superficie exterior del aerolito, que no tienen lustre y están toma- 

 dos de color gris oscuro, se cubren prontamente de una capa de cobre me- 

 tálico.» 



«Para la anáfisis se emplearon cuatro gramos de hierro bien limpio, y se 

 trataron con ácido clorhídrico, diluido en un aparato á propósito y á un ca- 

 lor suave, hasta que cesó toda reacción.» 



«El hidrógeno que se desprendía, se hizo pasar por una solución de sulfa- 

 to de cobre, en la que produjo un precipitado de sulfuro de cobre, que cor- 

 respondió á 0,553 por 100 de azufre.» 



«Separado por el filtro el residuo insoluble en el ácido clorhídrico, la so- 

 lución no dio señales de contener metales precipitables por el hidrógeno sul- 

 furado. En la solución concentrada se peróxido el fierro por medio del clo- 

 rato de potasa, y se precipitó en el estado de succinato de fierro, correspon- 

 diendo su peso á 86,857 por 100 de fierro metálico. En el óxido calcinado 

 con carbonates de potasa y sosa, se determinó la cantidad de fósforo, preci_ 

 pitándolo como fosfato amónico magnésico, y correspondió el peso de esta 

 sal á 0,070 por 100 de fósforo.» 



«En el líquido separado del óxido de fierro por filtración, se determinaron 

 el niquelo y el cobalto por el método de Liebig, separando el uno del otro 

 por medio de la potasa y el ácido cianhídrico. La cantidad de niquelo resul- 

 tó de 9,917 por 100, y la de cobalto 0,745.» 



«El residuo insoluble en el ácido clorhídrico pesaba 0,0388 gramos, ó 

 0,975 por 100. Era de color negro, pulverulento, y presentaba una que otra 

 partícula brillante. Por medio del imán se separó una gran parte de las par- 

 tículas negras brillantes, y en las que se echaba de menos el color amarillo 

 que caracteriza la Schreibersita. El peso de las partículas separadas por el 

 mían era de 0,0180. En una porción muy pequeña de ellas, se buscó por el 

 soplete la presencia del cromo: los resultados fueron negativos.» 



«Los 0,0178 gramos restantes no se disolvieron en ácido clorhídrico, pe- 



